( io5 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la réduclion de Vanhydiide nwlybdique 

 par l'hydrogène et sur la préparation du molybdène pur. Noie de 

 M. M. GuicHARD, jjrésentée par M. H. Moissan. 



'( Nous avons étudié, dans notre dernière Note ('), l'action de l'hydro- 

 gène sur l'anhydride molybdique entre '5oo° et Zjyo". 



» En faisant d'autres essais au-dessus de 470°, nous avons pu établir 

 que le bioxyde MoO" est directement transformé en métal, sans jamais 

 donner d'autre oxyde défini tel que Mo-0'. 



1) Le bioxyde commence à perdre de l'oxygène au voisinage de 5oo°, mais la réduc- 

 tion esl extrèmeraent lente à celte température. En trois heures et demie, nous n'avons 

 constaté qu'une perte de poids de o, 16 pour 100. A 55o°, la réduction est très nette ; en 

 une heure, l'oxyde brun MoO^ est devenu gris métallique par places avec une perte de 

 poids de 2,4 pour 100. 



)) Au-dessus de 55o°, c'est-à-dire près du rouge naissant, l'oxyde prend plus rapi - 

 dément l'aspect gris métallique. En trois heures quarante-cinq minutes, on a atteint 

 une perte de poids de 18,8 pour 100; la transformation de MoO- en Mo^O* exige seu- 

 lement 6,2 pour 100. 



Il Enfin, en opérant vers 600°, la réduclion élanl un peu plus rapide, en quelques 

 heures on arrive au métal. 



» Ainsi, dans une expérience, en trois heures et demie, 0"'',29/i3 de MoO' a 

 donné oS'',i965 de métal, et ce poids n'a plus varié en une heure; dans une autre, 

 05'', 2072 de MoO^ a donné oS'',i898. Les pertes de poids correspondantes sont 

 33,28 et 33,55 pour 100. En prenant 96 pour poids atomique du molybdène, la trans- 

 formation de MoO^ en Mo exige 33,3. La réduction était donc bien complète. 



11 Vers 600°, la réduction de MoO' ou de MoO^ donne par conséquent non pas le 

 sesquioxyde Mo^O', mais le métal, et l'oxyde incomplètement réduit, à cette tempé- 

 rature, n'est qu'un mélange de MoO'^ et de Mo. 



» Les nombres que nous avons obtenus démontrent qu'il n'est pas né- 

 cessaire d'élever la température jusqu'au point de ramollissement de la 

 porcelaine pour obtenir du molybdène réduit, bien exempt d'oxygène. 

 Le même résultat peut être atteint à basse température, mais en prolon- 

 geant assez longtemps l'expérience. 



» Liechti et Rempe (-), pour éviter de porter la température jusqu'au 

 rouge vif, purifiaient le molybdène incomplètement réduit en le chauffant 



(') Même Volume, j). 26. 



('^) Dcr. d. deutscli. chein. GeselL, t. Vl, |). 991; 1878. 



